H. W. BAKHOIS ROOZEBOOM. 



homogènes oc' , et dans les concentrations moyennes des complexes de 

 cristaux mixtes limites oc et a . Comme les concentrations moyennes ne 

 donnent donc pas de cristaux homogènes il faut que la transformation 

 en une série (3 continue montre quelque discontinuité. Cela se démon- 



tre le plus aisément au moyen des courbes 

 l'état le plus simple, quand le point de transfor- 

 mation F le plus élevé est encore situé un peu 

 plus bas que le point le plus inférieur des cour- 

 bes de solidification. Un peu au-dessus du point 

 F la fig. 8, I, donne donc la représentation des 

 courbes Ç pour les cristaux mixtes. La courbe [3 

 est située le plus haut. 



Au point F les deux courbes doivent se ren- 

 contrer sur Taxe B. Un peu au-dessous de F, on 

 trouve le cas de la fig. 8, II, de telle sorte que 

 Ton a maintenant des cristaux mixtes oc {Ad), oc x 

 (bc) et (3 (dB). A température encore un peu plus 

 basse la tangente à la courbe (3 coïncidera avec 

 la bi tangente à la courbe oc, fig. 8, III. La tem- 

 pérature baissant toujours, le point de tangence 

 se trouve à la gauche de la courbe oc (fig. 8, IV); 

 il n'y a donc que des cristaux mixtes oc (Aa) et 

 (3 {dB). La température continuant encore à 

 s'abaisser, les points a et d se déplacent vers la 

 gauche, jusqu'à ce qu'enfin à la température du 

 point F la courbe (3 tout entière a passé au-des- 

 sous de la courbe oc, et qu'il n'y a donc plus que 

 les cristaux mixtes (3 qui soient stables en toute 

 proportion. 



Les résultats totaux, employés à donner une 

 représentation CT, donnent l'image de la trans- 

 formation, telle qu'elle est représentée dans les 

 figs. 6 et 7. Les courbes FM et FM passent 

 au point M l'une dans l'autre, mais avec une 



Les choses sont dans 



H 



m 



K 







! 





a 



b 







C „ y \ 









a 



b c d 











a 



b d 





Sol J 





a d 





Fig. 8 





B 



brisuri 



J ) La formation d'une série continue de mélanges solides, aux dépens d'une série 

 discontinue de mélanges fondus, serait tout à fait analogue au cas ici considéré; 

 cette formation a'a pas été traitée dans le travail précédent. 



I 



